— 188 — 



Avendo in questa prova preliminare ottenuto risultati perfettamente con- 

 formi a quelli dei detti autori, ripetei l'esperienza sopra uno dei cristallini 

 provenienti da Olgiasca, ponendomi naturalmente nelle identiche condizioni. 



Il risultato al quale giunsi in questa seconda prova fu tanto soddisfa- 

 cente, che credo non inutile descrivere ne' suoi particolari l'andamento del- 

 l' esperienza. 



Macinai nel mortaio di Abich, indi in mortaio d'agata, gr. 0.0295 di 

 zircone sino a ridurli in polvere finissima e ad essi aggiunsi, secondo le 

 indicazioni degli autori, una quantità doppia di carbonato di soda, pure pre- 

 viamente macinato. Raccolta la mescolanza in un piccolo crogiuolo di platino, 

 la esposi per lo spazio di pochi minuti al moderato riscaldamento di una 

 fiamma Bunsen, perchè la fusione si iniziasse, e quindi la portai alla soffieria, 

 spingendo il riscaldamento fino al rosso chiaro. Mantenni a questa alta tem- 

 peratura il crogiuolo per cinque minuti, al termine dei quali diminuii a grado 

 a grado l' intensità della fiamma, in modo che la masserella fusa passasse 

 lentamente dal rosso chiaro al rosso ciliegia e quindi si raffreddasse. 



La massa solidificata, che, tanto con lo zircone americano come con quello 

 di Olgiasca, era di un marcato color verde erba, probabilmente per tracce 

 di sali di manganese, fu in seguito lisciviata più volte con acqua calda e 

 ne ottenni una polvere pesante, incolora o giallognola, che, osservata al 

 microscopio, si mostrò formata unicamente da lamelle esagonali di ossido 

 di zirconio. 



Queste lamelle, che non sono sensibilmente attaccate dagli acidi, come 

 potei verificare lavandole con acido cloridrico diluito per liberarle da tenui 



